eines chemisch reinen Oxyds aus dem Nickel. 5 



hältnifsmäfsjgen Masse Salmiak gemengt, der Sublimation unterworfen, da 

 dann das Kupfer so wie der noch rückständige Eisengehalt entfernt 

 werden. 



Der Rückstand wird nun mit Wasser erweicht, die Auflösung des- 

 selben durch etwa« zuge.-etzte Schwefelsäure begünstiget, dann die Flüs- 

 sigkeit mit schwefelsaurem Ammonium versetzt, und zu wiederhol- 

 tenmalen krystallisirt: da denn ein Tripelsalz, aus Nickeloxyd, Schwe- 

 felsäure und Ammonium gebildet, in grünen Krystallen gewonnen wird, 

 aus welchem nun, durch kohlenstoffsaures Kali, das reine Nickel- 

 oxyd erhalten werden soll. 



Die.'-e Verfahrungsart ist ausserordentlich komplicirt. Man sieht, daijs 

 Herr Richter zur Trennung des reinen Nickels rom Kobalt, indem 

 er das Erstere als schwefelsaures Nickel- Ammonium scheidet, sich 

 derselben Verfahrungsart bedient, die ich früher vorgeschlagen habe. Aber 

 die von Herrn Richter befolgte Verfahrungsart ist in der That zu um- 

 ständlich. Durch die Sublimation des kupfer- und eisenhaltigen Nie» 

 dersclilags mit Salmiak, werden schwerlich Kupier- und Eisenoxyd 

 völlig hinweggeschalFt. Er würde die Abscheidung des Kupfers ohne 

 Sublimation erreicht haben, wenn er die Flufsigkeit mit Eisen digeriren 

 liefs. Das Eiseti hätte alsdann durch die Sublimation mit Salmiak voll- 

 kommen 'getrennt werden können. 



Der verstorbene Bucholz*) bedient sich, zur Darstellung des rei- 

 nen Nickeloxyds, der folgenden Verfahrungsart. Er röstet den zart ge- 

 pulverten Kupfernickel in der Vermengung mit Kohlenpulver, bis 

 zur möglichsten Entfernung des Arseniks und des Schwefels. Er di- 

 gerirt die geröstete Masse mit verdünnter Schwefelsäure tind wieder- 

 holt diese Operation so oft, als noch eine grüne Flufsigkeit gebildet \%ird. 

 Die filtrirte Auflösung wird nun bis zur Neutralität mit mildem Kali 

 versetzt und dann gelinde abgedünstet. Erst sondert sich Arsenikoxyd 

 ab, dann schiefst schwefelsaures Kali an, diesem folgt schwe- 

 felsaurer Nickel, in vierseitigen Krystallen, von smaragdgrüner 

 Farbe. 



Die letztern Krystallen werden mit Wasser gelöst, die Lösung darch 

 mildes Kali gefället und der ausgesüfste Niederschlag durch Ammo- 

 nium auf^elö et, wobei Eisen oxyd zurück bleibt, 

 *) Gehleas Neues allgem. Journal der Chemie a. B, S, 3Ö2. etcv 



